— 536 — 



Il solfuro di stagno conteneva 71,99% di Sn, mentre per Sn S si cal- 

 cola 78,77. Per eliminare l'eccesso di solfo lo abbiamo fuso e mantenuto 

 10-15' a una temperatura di 900-950° in corrente di azoto. Si è così avuto 

 un solfuro con 77,75 % di Sn e che fondeva a 850°. Biltz (>) che ha stu- 

 diato il sistema Sn-S trova — d'accordo con Pélabon (*) — 880° come 

 punto di fusione di SnS. Questo valore di 880° vale però per una compo- 

 sizione del solfuro esattamente corrispondente alla formola SnS; esso si 

 abbassa notevolmente per la presenza di un eccesso anche piccolo di 

 metallo o di zolfo: cioè SnS rappresenta un massimo sulla curva di fu- 

 sione del sistema stagno-zolfo, analogamente ad altri solfuri, come Cu 8 S ( 3 ), 

 e a differenza di altri, come PbS,Ag t S ed FeS (*), per i quali ultimi le' 

 esperienze non solo hanno dimostrato l'assenza di un massimo, ma non hanno 

 dato neppure alcun appoggio sicuro a ritenere che nelle vicinanze di essi 

 le relative curve di fusione presentino un gomito o un massimo coperto. Il 

 nostro solfuro conteneva circa l'l% di S in più rispetto a SnS, e a questo 

 perciò è dovuto il punto di fusione più basso di 880°. 



I solfuri, in genere, perdono facilmente zolfo quando vengono fusi, e 

 perciò non è sempre possibile ottenere senz'altro leghe corrispondenti esat- 

 tamente alle formole dei composti, e mantenerle tali dopo fusione. Per 

 questo noi dovevamo, più che altro, aver cura di sperimentare in modo che 

 il rapporto fra lo zolfo e i due metalli Sb ed Sn si mantenesse nelle nostre 

 misure quello che corrisponde alla composizione dei termini finali della serie 

 di miscugli che abbiamo studiati. Infatti, nel caso di miscele di solfuri, più 

 che con sistemi binari veri si ha a che fare con sezioni del diagramma 

 nello spazio dei sistemi ternari due metalli e zolfo, passanti esse sezioni 

 per punti dei sistemi binari limiti metallo-zolfo corrispondenti alle concen- 

 trazioni delle leghe che restano dopo fusione; e perciò solo se lo zolfo è 

 presente esattamente nel rapporto che corrisponde ai termini limiti è giusti- 

 ficata la rappresentazione dei risultati nel piano, perchè altrimenti c'è bi- 

 sogno della rappresentazione nello spazio. 



Le esperienze sono state fatte col dispositivo più volte descritto. Tranne 

 in tre esperienze, che più sotto indicheremo, sono stati adoperati sempre 

 30 gr. di miscuglio. La fusione e il raffreddamento venivano fatti compiere 

 in atmosfera di azoto. 



La composizione delle masse fuse è stata stabilita per via analitica, 

 tanto più che la fragilità del materiale ci ha permesso di triturare finemente 

 i campioni, e di avere così dei saggi che rappresentavano bene la composi- 



0 Zeitschr. Anorg. Ch. 59, 284 (1908); ibid. 64, 229 (1909) 



(») C. K. 142, 1147 (1906). 



( a ) Friedrich, Metall., 5, 23, 50 (1908). 



(') Id. ibid. 



